COLORIMENTO IN ORO 7 



ìnco in ov.p\ modo spiacente , che si mostra dopo 

 rirahianchimcnto. In fine , se la sottrazione del ra- 

 me fosse la causa del colore , dovrebbe questo mo- 

 strarsi sf-nz' altro nei lavori , dopo di essere stati 

 soggettati all' imbianchimento (i). 



Meditando pertanto su dei fatti onde desumer- 

 ne migliore spiegazione , dubitai che altro non ac- 

 cadesse nel compartire il giallone , se non una pre- 

 cipitazione di sottilissime molecole d' oro , le quali 

 riempissero le cavita della manifattura e che sulla 

 superficie della medesima si disponessero di tal ma- 

 niera , che questa potesse riflettere piacevolmente 

 la luce. Ed un fatto che osservai nelle ultime spe- 

 rienze , ch'io faceva ad oggetto di determinare que- 

 sta teoria , mi fece assicurare della cosa , e così 

 dal dubbio passai alla certezza . Ecco dunque 

 l'osservazione, ed il raziocinio, che a ciò mi con- 

 dussero . Essendomi già da gran tempo assicura- 

 to , che quando si coloriva in quelle soluzioni , che 

 eran servite almeno un' altra volta , e per conse- 

 guenza , siccome avvertimmo , contenevano dell'oro; 



(i) Il dottor Mac-Culloch persuaso di questa teoria pro- 

 pone di sottometterei hijù d'oro alla ebullizione noli' am- 

 moniaca liquida , la quale , esso dice , sciogliendo il rame 

 che trovasi iu lega , sino ad una certa profondità della su- 

 perficie della manifattura , questa rin\iensi effettivamente 

 dorata , non restando visibile se non 1' oro puro. ( Bul»- 

 letin des sciences technologiques. Avril 1826 pag. 282 ). 

 Essendosi per altro, da me sipetuta l'asperienza , con la 

 maggior precisione , non mi è riuscito di osservare nulla 

 dì quello che promette il sig. Mac -Culloch , il quale di 

 fcitto sembra , che non abbia ciò proposto , se non per 

 mia illazione tratta della tcoi'ia. 



